SÉANCE DU 3l JUILLET IQoS. 827 



les règles les plus rigoureuses de l'art, est toujours dangereux et le métal 

 non fragile est toujours sûr, malgré les dérogations aux prescriptions qui 

 peuvent se produire accidentellement et se produisent en réalité presque 

 toujours dans la pratique de la chaudronnerie. 



MÉTALLURGIE. — Modification de la qualité du métal des rivets par i opération 

 du rivetage. Note de M. Charpv, présentée par Alfred Picard. 



La Note présentée par M. Frémont à l'Académie dans la séance 

 du 3 juillet igoS sur la modification de la qualité initiale du fer et de l'acier 

 employés à la fabrication des rivets après que ceux-ci ont été posés à 

 chaud pourrait conduire à admettre que l'opération du rivelagc améliore 

 la qualité du métal des rivets. En raison des conséquences qu'une conclu- 

 sion de ce genre peut avoir au point de vue de la construction mécanique, 

 il ne paraît pas inutile d'attirer l'attention sur ce que cette amélioration ne 

 se présentera que dans le cas oii la qualité initiale du fer ou de l'acier 

 employés pour les rivets sera défectueuse ou du moins sensiblement infé- 

 rieure à ce qu'elle aurait pu devenir après un traitement judicieux. 



Si l'on considère par exemple l'acier doux, on sait que ce métal acquiert 

 le maximum de propriétés par un refroidissement brusque, à partir d'une 

 température élevée, c'est-à-dire que par ce traitement on peut à la fois 

 augmenter légèrement la résistance à la traction et diminuer considérable- 

 ment la fragilité. Kv\ contraire, les recuits à température relativement 

 basse ou le refroidissement très lent, à partir d'une température élevée, 

 donnent des métaux dans lesquels la résistance à la traction est minimum 

 alors que la fragilité peut devenir considérable. 



Par ces simples modifications de traitement thermique, la résilience, ou 

 résistance vive a la rupture sur barreau entaillé peut varier, pour un même 

 métal, dans le rapport de i à f\o et même davantage. 



Entre ces deux cas extrêmes on peut obtenir tous les états intermédiaires, 

 quand on fait varier la température initiale de chauffage et la durée de ce 

 chauffage, la vitesse de refroidissement, et surtout quand on superpose aux 

 variations de température un travail mécanique plus ou moius énergique. 



Dans le cas du rivetage, les circonstances du traitement subi par le métal 

 sont k peu près définies par les conditions du travail à exécuter. On aura 

 toujours un chauffage au rouge vif, peu prolongé, suivi d'un refroidisse- 



